Einzelne  Mineralien. 
-341- 
oder  ebensolche  kristallinische  Aggregate.  Er  ist  begleitet  von  etwas 
Gold  und  grünem  Kämmererit.    Die  Analyse  ergab  die  Zahlen  sub  I. 
I.  II.  III.  IV.          V.  VI. 
Si02                         35,57  36,79  35,57  36,20  36,65  37,50 
Al2Os                        0,62        1,93  6,25  10,20  17,50  18,65 
Fe203  22>22  °>41                     9>60  15°7 
Cr203                         7,81  27,54  23,45        6,50        6,20  4,95 
CaO*                       27,13  32,74  33,22  27,50  33,20  30,23 
MgO  '.    Spur        0,50                                 0,81  0,52 
MnO                        3,94                     —  0,50  — 
FeO                         2,51        —          —  8.16        4,97  — 
Glühverlust  ....     —          —          —          —          0,30  0,48 
99,80 
Daß  der  Granat  manganhaltig  ist,  ist  wegen  der  Lagerstätte  nicht 
auffallend,  ein  chromhaltiges  Mineral  ist  aber  in  S.  Marcel  bisher  noch 
nicht  gefunden  worden.  Zum  Vergleich  sind  einige  ältere  Uwarowit- 
Analysen  beigefügt  und  zwar  ist  II  der  Uwarowit  von  Kuusjärvi,  III  von 
Bisersk,  IV  von  Pic  Posets,  V  von  Orford,  VI  von  Wakefield.  Die  Unterschiede 
und  Ähnlichkeiten  ergeben  sich  aus  dieser  Zusammenstellung  von  selbst. 
Alle  folgen  der  Formel :  mE3  Al2  Si3  0]2  +  nR3  Cr2  Si30I2  +  pB3Fe2  Si3  012. 
Der  Uwarowit  von  Bisersk  stellt  die  fast  reine  Chromverbindung  dar. 
Bei  allen  steigt  bei  gleichbleibendem  Cr203-Gehalt  der  Gehalt  an  A1203 
mit  fallendem  Gehalt  von  Fe2  Os  und  umgekehrt.  Das  Mineral  von  S.  Marcel 
ist  unschmelzbar  und  bedeckt  sich  beim  Glühen  mit  einer  dünnen,  biaunen 
Schicht.  G.  =  3,81.  Optisch  anomal  mit  Felderteilung  wie  bei  anderen 
Granaten.  Max  Bauer. 
Ph.  Barbier  et  F.  G-onnard:  Sur  le  beryl  et  la  musco- 
vite  des  environs  d'Olliergues  (Puy-de-Döme).  (Bull.  soc. 
franQ.  de  min.  33.  p.  74  -78.  1910.) 
— :  Sur  le  beryl  de  Montjeu  (Saöne-et-Loire).  (Ibid. 
p.  78,  79.) 
Der  Beryll  von  Biauchaud  ergab  die  Zahlen  unter  I,  der  von  Montjeu 
die  unter  II  (Mittel  zweier  Analysen) ,  der  Muscovit  von  Biauchaud  die 
unter  III: 
I.  II.  III. 
Si02    65,87  65,85  46,42 
A1203    19,61  19,39  34,85 
Fe2  03   Spur  —  1,95 
MgO   —  —  0,27 
BeO  12,41  13,04  — 
Na20   —  —  1,31 
K?0   -  -  10,03 
Li20   —  —  Spur 
Glühverlust   2,12  1,58  5,09 
O.  Mügge. 
